NOUVELLES EXPÉRIENCES 
Suite du tableau XLIF. 
618 
85 | tendue | NATURE pos 
A è de | Pression Pa 
32 la CE de P le 
Z 5 | contact | enduit. RES 
kil. kil. 
17|0 048 Eau. ,66| 73,25 
18| cd. id. 310248 115,25 
19| id. id. 616! 88 235,25 
20| rd. Suif. | 502,67 49,25 
21| cd. id. 502,67| 73,25 
TA id. |1996,48 229,25 
23| rd. id. |1906,48| 277,25 
24 id. Saindoux.| 496,48 73,25 
25| 4. id. |1000,67| 93,25 
26| id. id.  |1000,48| 145,25 
27|0 0097 Huile. | 122,43] 17,80 
28 id. 236,24| 32,80 
29 A id. 236,24| 44,80 
30| id. id. 248,43| 20,80 
31|0,048 id. |1042,67| 79,25 
32| id. id.  |1036,48| r2r,25 
33 0,097 |[Surf.onet.| 236,2 44,80 
34| td. id. 434,431 44,80 
35| id. td. 434,43| 68,80 
TE NSION 
de la corde 
pendant 
le 
54,34 
98,21 
206,11 
45,89 
64,90 
213,76 
251,22 
67,73 
69,59 
130,62 
15 72 
29, 74 
39,86 
19, 76 
75,30 
IT1,17 
40 ,06 
42,56 
63,04 
Paramètre 
2C. 
FORCE 
als Frottement 
É 
kil. kil. 
2,000! 27,92 
0,961| 67,22 
0,743l154,85 
Moyenne... 
o 150[ 38,2 21 
o 2606 33,90 
0,174/178,35 
0,442/161,27 
Moyenne.... 
0,581| 38,33 
» 69,59 
0,500! 79,63 
Moyenne... 
0,500 0,48 
0,362| 21,03 
o 2674 23, 163 
19,76 
73,30 
0,322] 77,19 
» » 
» » 
Moyenne... 
0,900f 28,22 
» » 42 $ 56 
| 0,312] 49,23 
Moyenne .,. 
RAPPORT 
du 
frottement 
alapression 
> 
à 
a 
0,215 
0,212 
0,228 
0,218 
0,076 
0,069 
0,088 
0,080 
0,078 
0:0917 
0,069 
95079 
0,075 
0,076 
0,089 
0,100 
0,079 
0,072 
0,074 
0,075 
o,118 
0,090 
0,113 
0,104 
| 
| 
VITESSE 
du mouvement 
accéléré à trois 
mètres de course. 
Observations. Les expériences sur le frottement de la 
fonte sur du chêne sans enduit ont confirmé ce qui avait 
été remarqué en 1831 sur celui du fer et du cuivre jaune 
sur le même bois. Les pièces de chêne se noircissent par 
suite de l'usure du métal; celui-ci perd le poli que les pre- 
miers essais lui avaient fait acquérir, sa surface se charge 
OsERVATIONS 
mouv.lent | 
mouv.lent, 
moav.lent 
| 
| 
| 
| 
